610 



J. M. VAN BEMMELEN. 



âussere Schicht von dùnnen Splittern weiss und undurchdringlich fiir 

 Wasser wird, indem das Innere noch Wasser einsog unter "Austritt von 

 Luft. Durch anhaltendes Gliihen ging dièse Umsetzung weiter. Die 

 Mikrostruktur des Gewebes wurde grober und deutlicher; es ent- 

 wickelten sich sphârolithische Gebilde und Strukturen (wabige poly- 

 gonal zusammengesetzte Sphàrolithe), die dem Gel urspriinglich fehlen, 

 und mit den in den Opalen beobachteten Strukturen ubereinstimmen. 

 Eine Àenderung im Volum hat Butschli nicht beobachtet. 



Er leitet daraus ab, dass bei der Erhitzung ein tiefer eingehendes 

 Umsetzimgsprocess stattfindet, so dass geschiedené Hohlraume sicli 

 mit einander vereinigen, und die Wànde sich zu gleicher Zeit erhebiich 

 verdicken, und endiich eine regelmâssige konzentrische oder strahlige 

 Gruppirung dieser Hohlràumehen uni gewisse Mittelpunkte eintreten. 

 Nimmt man in den Wânden noch kleinere Poren an, welche die Ur- 

 sache sind dass Eliïssigkeiten die Wànde imbibiren und durchdringen, 

 und zu kl ein sind um bei der stàrksten Yergrosserung sichtbar zu 

 werden, dann miissen dièse sich schlieszen, wodurch das Gewebe un- 

 durchdringlich wird. Niramt man dièse Poren nicht an, dann bleibt die 

 Annahme iïbrig dass die Gelsubstanz durch die Hitze das Vermôgen 

 verloren hat sich mit Wasser za imbibiren, d. h. eine feste Losung mit 

 Wasser zu bilden. Die Hohlraume konnen dann kein Wasser einsaugen, 

 weil die Wânde undurchlassend geworden sind. So weit Butschli. 



Die Bestimmung des Spec. Gew. des Gels, und die Messnng mikros- 

 kopiscber Parceilen, nachdem sie kiirzer oder langer gegluht waren, 

 musste ausweisen ob die Hohlraume, wie Butschli meint, bestehen 

 bleiben. Dazu wurden ein Gel (Ni 107), frisch entwàssert, und ein 

 Gel, 5 Jahre ait (Nr 106), untersucht 1 ). Es hatte sich ergeben, dass 

 die Stârke und der Dauer der Gluhhitze, welche nothig sind, um das 

 Absorptionsvermogen auf zu heben, sehr verschieden sind. Der am 

 wenigsten modificirte Gel (sieh oben S. 609) mit dem niedrigsten Um- 

 schlagspunkt, und dem kleinsten Volum der Hohlraume z. B. Nr 107; 

 bei 15° : 



x ) Dièse Zalilen, N r 106 und N r 107 sind die Folgenummer meiner frûlie- 

 ren Untersuchungen Siehe die Tab. I S. 134 in der 3tcn Abliandlung. 



